— 345 — 
SO, H,-0,01 n- Densidad de corriente, 5 amp. p. dem?. 
| Cu disuelto  |Cu pulverulento| Cu precipitado 
Frecuencia. Rendimiento. en en en el 
O O gramos. gramos. coulombimetro. 
AA OO 
25 | A 3592 0,0208 0,0009 0,0590 
45 ,293 0,0157 0,0013 0,0536 
SL . pa 0,0120 + 0,0016 0,0566 
138 0,158 0,0085 0,0025 0,0538 
230 0,107 0,0060 0,0035 0,0560 
960 0,0688 0,0036 9 0043 0,0523 
Relación entre el cobre pulverulento y el cobre disuelto: 
0,2114. El cobre pulverulento, tenue y brillante, apareció 
para las mismas frecuencias que en las series anteriores. 
Influencia del período de reposo.—A cada conmutación 
de la corriente ha de preceder un período, más o menos 
largo, en que no pasa corriente. Con la corriente sinusoidal 
este período de reposo es muy corto, pero nunca puede 
anularse, porque todo fenómeno electroquímico irreversible 
requiere una fuerza electromotriz por debajo de la cual no 
puede tener lugar. Con la corriente conmutada, la duración 
puede modificarse entre límites indefinidos, construyendo el 
conmutador convenientemente. La influencia de la relación 
entre la duración del período de reposo y el de actividad 
no ha sido determinada por ninguno de los investigadores 
que nos han precedido, a pesar de que sin grande esfuerzo 
se comprende que esta influencia ha de ser notable, cual- 
quiera que sea el fenómeno o la serie de fenómenos deter- 
minantes del proceso electroquímico. De aquí la razón de 
las siguientes investigaciones, que fueron hechas con ácido 
sulfúrico 0,5 N y 5 amp. p. dem?, y que pueden ser compa- 
radas con otra expuesta anteriormente, hecha con el período 
de reposo igual a la mitad del período de actividad. 
